Повышение степени удержания наполнителя при производстве клееных видов бумаги

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ УДЕРЖАНИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КЛЕЕНЫХ ВИДОВ БУМАГИ

Чубис П.А., Черная Н.В., Бондаренко Ж.В., Эмелло Г.Г., Ламоткин А.И.

The realization of the pulp sizing in condition of sizing particles heteroadagulation on the cellulose fibers rises the degree of filler retention at 2733%.

Применение наполнителей в композиции клееных видов бумаги позволяет заменить часть дорогостоящего волокнистого сырья, а также повысить белизну и улучшить печатные свойства производимой продукции. Особую значимость приобретают наполнители в технологии бумаги для печати. Этот вид бумажной продукции пользуется повышенным потребительским спросом на отечественном рынке и за рубежом. В качестве волокнистого сырья для производства клееных видов бумаги используют различные виды беленой целлюлозы, к числу которых относятся целлюлоза сульфитная хвойная, целлюлоза сульфатная хвойная и целлюлоза сульфатная из лиственных пород древесины.

Технология проклейки и наполнения бумаги основана на последовательном введении в волокнистую суспензию проклеивающих веществ и наполнителя. [1]. В полученной бумажной массе целлюлозные волокна, частицы клеевой эмульсии и частицы наполнителя имеют отрицательный электрокинетический потенциал, поэтому для осуществления коагуляции необходимо присутствие в системе коагулянта. Эту функцию осуществляет сульфат алюминия. Из подготовленной бумажной массы на сеточном столе бумагоделательной массы формируется бумажное полотно. При этом потери наполнителя достигают 60%. Расход наполнителя в зависимости от вида вырабатываемой продукции и требований, предъявляемых к ее качеству, составляет 50-150 кг/т.

Поэтому одним из вопросов, требующих решения при наполнении клееных видов бумаги, является снижение потерь наполнителя на сеточном столе бумагоделательной машины за счет повышения степени удержания его в структуре бумажного полотна.

На степень удержания наполнителя в структуре бумажного листа оказывают влияние многие технологические факторы: вид наполнителя и волокнистого полуфабриката, степень помола и рН бумажной массы и др. Особую роль играет процесс проклейки с использованием различных видов модифицированной канифоли.

На кафедре химической переработки древесины БГТУ разработана технология проклейки бумаги и картона гидродисперсиями модифицированной канифоли (ГМК) в режиме гетероадагуляции клеевых частиц на целлюлозных волокнах [2]. Разработанная технология позволяет равномерно распределить частицы ГКМ на поверхности волокон, что приводит к повышению гидрофобных и прочностных свойств получаемой продукции. Вследствие этого возможно снижение расходов проклеивающих материалов и коагулянта.

Данная технология разработана для получения различных видов бумаги и картона без использования минеральных наполнителей. Целью работы явилось

изучение влияние режима процесса проклейки бумажной массы на степень удержания наполнителя (карбонат кальция) и свойства бумаги при различном композиционном составе по волокну.

В лабораторных условиях получали волокнистую суспензию из целлюлозы сульфатной беленой хвойной (ГОСТ 9571-89Е), целлюлозы беленой сульфатной хвойной (ГОСТ 3914-88 Е) и целлюлозы из лиственных пород древесины (ГОСТ 3476-89Е). Степень помола волокна составляла 40оШР. В волокнистую суспензию дозировали ГМК, полученную из клеевой канифольной композиции ТМВС-2Н (ТУ РБ 00280198-029-97). При этом расход проклеивающего материала составлял 15, 13 и 11 кг/т. После перемешивания в волокнистую суспензию дозировали суспензию наполнителя и раствор сульфата алюминия (ГОСТ 1299-85) при соотношении (в мас. ч.) ГМК : коагулянт = 1,0 : 2,4, что обеспечивало перезарядку клеевых частиц, присутствующих в системе для обеспечения режима гетероадагуляции. Из проклеенной и наполненной волокнистой суспензии изготавливали образцы бумаги массой одного метра квадратного 80 г.

По методикам, описанным в [3], определяли степень удержания наполнителя (%) в структуре образцов бумаги и содержание взвешенных веществ (мг/л) в подсеточной воде. Полученные данные представлены на рис. 1-2 (расход проклеивающего материала, кг/т: а - 15, б - 13, в - 11).

Из рис. 1 видно, что степень удержания наполнителя в структуре образцов бумаги составила 61-73%, что на 27-33% выше, чем у образцов, полученных по существующей технологии. Установлено, что с уменьшением в композиции доли беленой сульфатной хвойной целлюлозы степень удержания наполнителя возрастает при изученных расходах ГМК, что свидетельствует о влиянии природы целлюлозного материала на процесс наполнения. При одинаковом композиционном составе по волокну с увеличением расхода ГМК степень удержания наполнителя незначительно снижается. Повышение степени удержания наполнителя в структуре бумажного листа позволяет уменьшить загрязненность под-сеточной воды, что подтверждают результаты, представленные на рис. 2. Установлено, что содержание взвешенных веществ в подсеточной воде (мель-штофф, наполнитель, клеевые частицы) снижается в зависимости от композиционного состава бумаги по волокну от 10 мг/л (по существующей технологии) до 2,0-6,5 мг/л при проведении процесса проклейки в режиме гетероадагуляции.

Повышение степени удержания наполнителя в структуре бумаги, по нашему мнению, можно объяснить следующим образом. Удержание наполнителя в структуре бумажного полотна осуществляется либо механическим путем (крупные частицы), либо за счет электростатических сил притяжения (перезаряженные частицы), либо совместно с клеевыми частицами. По существующей технологии роль проклеивающих частиц выполняют электронейтральные коагуляты, имеющие размер 2500-4600 нм, образовавшиеся в результате процесса го-мокоагуляции в присутствии коагулянта. При осуществлении проклейки в режиме гетероадагуляции перезаряженные частицы ГКМ имеют размер 180-210 нм, они не образуют коагулятов и в процессе их адагуляции на волокне способствуют лучшему удерживанию частиц наполнителя коллоидной степени дисперсности.

а

Х1 - целлюлоза беленая сульфитная хвойная, кг/т; Х2 - целлюлоза беленая сульфатная хвойная, кг/т; Х3 - целлюлоза беленая сульфатная из лиственных пород древесины, кг/т Рисунок 1 - Влияние композиционного состава бумаги по волокну и расхода проклеивающего материала на степень удержания наполнителя

Х1 - целлюлоза беленая сульфитная хвойная, кг/т; Х2 - целлюлоза беленая сульфатная

хвойная, кг/т; Х3 - целлюлоза беленая сульфатная из лиственных пород древесины, кг/т Рисунок 2 - Влияние композиционного состава бумаги по волокну и расхода проклеивающего материала на содержание сухих веществ в подсеточной воде

Для полученных образцов бумаги определяли гидрофобность (степень проклейки по штриховому методу, впитываемость при одностороннем смачивании) и прочность (разрывная длина). Получено, что проклейка по штриховому методу и впитываемость при одностороннем смачивании находятся в пределах 2,0-2,4 мм и 10-20 г/м2 соответственно; разрывная длина образцов бумаги превышает 5000 м.

Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о целесообразности проведения проклейки бумажной массы в режиме гетероадагуляции, что способствует повышению степени удержания наполнителя в бумаге. Поэтому полученные данные представляют научный и практический интерес.

Литература

1 Фляте, Д.М. Технология бумаги / Д.М. Фляте. - М.: Лесная промышленность, 1988. -

440 с.

2 Черная, Н.В. Проклейка бумаги и картона в кислой и нейтральной средах / Н.В. Черная, А.И. Ламоткин.- Мн.: БГТУ, 2003. - 345 с.

3. Лабораторный практикум по целлюлозно-бумажному производству / С.Ф. Примаков, В.П. Миловзоров, М.С. Кухникова, И.М. Царенко. - М.: Лесная промышленность, 1980. -168 с.